a) Durchsichtige Steine: Farblose. 



695 



Jedem einzelnen Steine ist die genaue Zahl für das spezifische Gewicht in der nach dem 

 Namen folgenden Kolumne beigefügt, die nächste Reihe enthält die Härtegrade, und in 

 den drei letzten findet man die Art der Lichtbrechung (einfach oder doppelt, 

 Brechungskoeffizient), sowie, ausgenommen bei den farblosen, den Dichroismus angegeben, 

 diesen nach der Stärke und zum Teil auch nach der Art der Färbung der Bilder in der 

 dichroskopischcn Lupe. Die auf solche Weise entstandenen Tabellen erniögliclien die 

 Unterscheidung der nach der Farbe zusammengehörigen Edelsteine meist ohne weiteres; 

 einige jeder einzelnen Tabelle beigefügte erläuternde Bemerkungen (auch über das Verhalten 

 gegenüber den Röntgenstrahlen, Pyroelektrizität usw.) werden die Bestimmung noch er- 

 leichtern und vervollständigen. Diese Bemerkungen beziehen sich meist nur auf die zu 

 einer und derselben der fünf Abteilungen I bis V gehörigen Steine, da sich diejenigen, 

 die zu verschiedenen Abteilungen gehören, fast ausnahmslos durch ihr VerhaUen gegen 

 die vier schweren Flüssigkeiten mit Sicherheit auseinanderhalten lassen, so daß bei ihnen 

 jede Verwechselung ausgeschlossen erscheint. Immerhin ist es zweckmäßig, die Bemer- 

 kungen auch bei den anderen Abteilungen anzusehen, wo dieselbe Kombination von Edel- 

 steinen, wenn auch mit andern Farben, wiederkehrt. Auf manche unterscheidenden Merkmale 

 ist, um zu häufige Wiederholungen zu vermeiden, nur an der einen oder anderen Stelle hin- 

 gewiesen. Im übrigen werden die Angaben der Tabellen meist für sich allein schon genügen. 

 Bemerkt sei noch, daß bei jeder Farbe die wichtigeren und verbreiteteren der zuge- 

 hörigen Edelsteine durch etwas größeren Druck hervorgehoben sind und daß in den Er- 

 läuterungen auf ihre Unterschiede besondere Rücksicht genommen ist. 



1. farblose Steine. 



Die Steine der ersten Abteilung lassen sich durch ihr hohes spezifisches Gewicht — 

 sie sinken in der ersten Flüssigkeit — leicht von den anderen trennen. Innerhalb dieser 

 Abteilung sind Zirkon (Hyacinth) und Sapphir durch ihr Verhalten im Polarisationsinstru- 

 mente als doppeltbrechend, der Spinell als einfachbrechend zu erkennen. Letzterer ist eine 

 große Seltenheit; er kommt als Schmuckstein kaum vor. Die beiden ersteren sind häufiger; 

 sie dienen namentlich nicht selten als Verfälschung für Diamant, der aber an seinem ge- 

 ringeren spezifischen Gewicht — er schwimmt in der ersten Flüssigkeit — leicht unter- 

 schieden wird. Hyacinth und Sapphir lassen sich, wenn es größere Steine sind, nach 

 dem genauen spezifischen Gewicht unterscheiden, sonst kann hierzu auch die Härte dienen: 

 Sapphir ritzt eine glatte Topasfläche leicht und deutlich, Hyacinth nicht. Farbloser 



